( 583 ) • 



» La pierre était plombaginée et soumise à l'opération galvanoplastique 

 dans le bain de sulfate de cuivre; mais elle n'en sortait que profondément 

 attaquée. 



» On peut dire que ce résultat était attendu : en effet, la liqueur dont le 

 bain se compose est, comme on le sait, une dissolution de sulfate de cuivre 

 cristallisé, par conséquent neutre, stimulée par l'addition d'une petite quan- 

 tité d'acide sulfiirique. 



» Pensant que cet acide libre était la seule cause des détériorations de la 

 pierre, le colonel laissa "plongée pendant vingt-quatre heures dans un sel 

 parfaitement neutre, une pierre lithographique. Elle en fut retirée sans avoir 

 subi aucune altération. 



» Guidé par ce résultat, il tenta l'opération galvanoplastique en se servant 

 d'un bain neutre au risque d'y consacrer un temps un peu plus long. De 

 plus, la pierre fut préalablement placée dans de la stéarine fondue, et en- 

 suite plombaginée, ce que la stéarine rend assez difficile. Malgré tant de 

 soins, il n'eut pas un succès complet. La pierre qui était restée intacte dans 

 la liqueur neutre, abandonnée à elle-même, avait été encore attaquée dès 

 que le courant électrique avait traversé la liqueur pour y provoquer le dé- 

 pôt ; les détériorations étaient faibles, mais trop notables cependant pour 

 ne pas compromettre la reproduction sur cuivre. 



i> Averti, mais non découragé, l'ingénieux opérateur imagina une modi- 

 fication à son procédé, et cette modification, qu'il nous reste à décrire, l'a 

 conduit au but désiré. 



» Il fallait, sans déformer la gravure, la couvrir et la défendre à l'aide 

 d'une matière susceptible de bien recevoir la plombagine. La gutta-percha 

 satisfait bien à celte dernière condition ; voici comment elle doit être em- 

 ployée pour satisfaire à la première. 



» La pierre étant convenablement gravée, est placée sur une assez forte 

 inclinaison ; une solution de gutta-percha dans le sulfure ae carbone est ra- 

 pidement répandue sur sa surface, et aussitôt après la pierre est relevée 

 verticalement afin de dégorger les tailles. 



» Pour faire cette première opération préparatoire, la dissolution doit 

 être assez liquide et ne contenir que le quart environ de la quantité de 

 gutta-percha qui serait nécessaire pour saturer le dissolvant. 



» L'évaporation du sulfure de carbone est très-rapide, par conséquent 

 la couche étendue sur la pierre est sèche en peu d'instants. A ce moment, 

 la pierre est placée horizontalement, saupoudrée d'une couche de plomba- 



C. R., 1860, i"- Semestre. (T. L, N» 12.) 7.7 



